令和元年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

下水道管きょの更生工法−形成工法−

オールライナーＺ工法

技術審査証明事

限 2025 年 3月31日

下水技術名称：オールライナーＺ工法

（公財）

0号

有第１93

効期

道技術

［基準達成型 ’19・開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（下水道管きょの更生工法－形成工法－）

下 水 道 新技

術機構

ૣऔબྶల!!࣢（ 開 発 の 趣 旨 ）下水道の普及促進にともない，耐用年数を超過し老朽化した管きょや，種々の外力により発生する損傷，浸入水等のある管きょが増加している。このような管きょを更生する方法として，合成樹脂管による更生工法が実用化されている。
しかし，荷重などの条件によっては管厚を厚くする必要があり，流下能力や施工性の面で課題があった。
そこで，耐酸性ガラス繊維を更生材に使用することで強度を向上させ，管厚を厚くすることなく流下能力や施工性を保ち，硫酸による腐食環境下でも十分な耐久性を有する工法を開発した。
今回，「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン－ 2017 年版－（（公社）日本下水道協会）に定める要求性能および，硬質塩化ビニル管への適用性，耐高圧洗浄性を開発目標に追加するとともに，適用範囲に呼び径 150 を追加した。

（ 開 発 目 標 ）◇基準達成型 ’
19 審査－更生工法（現場硬化管，自立管構造）ガラス繊維有り：開発目標（１），（２），（３）１）①，２）～４），（４）～（７）◇開発目標型審査：開発目標（３）１）②，（８）～（10）
本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）施工性：次の各条件下で施工できること。
①水圧 0.07 MPa，流量 3.8 L/min 以下の浸入水（温水硬化）
水圧 0.05 MPa，流量 2.0 L/min 以下の浸入水（蒸気硬化）② 100 mm 以下の部分的滞留水③屈曲角 10°以下の継手部④段差 30 mm 以下の継手部⑤隙間 50 mm 以下の継手部（２）耐荷性能：更生管の耐荷性能は次の試験値であること。
１）偏平強さまたは外圧強さ①呼び径 600 以下 ：「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等以上の偏平強さ②呼び径 700 ～ 800 ：「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS K-2）」(２種) と同等以上の外圧強さ
２）曲げ強さ
②第一破壊時の曲げひずみ 0.75 ％以上③曲げ強さの長期試験値 40 N/mm2 以上①第一破壊時の曲げ応力度 45 N/mm2 以上
３）曲げ弾性率②曲げ弾性率の長期試験値 4,500 N/mm2 以上①曲げ弾性率の短期試験値 6,000 N/mm2 以上（３）耐久性能
１）耐薬品性①更生管は，「浸漬後曲げ試験」の耐薬品性を有すること。
②更生管は，「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS K-2）」と同等以上の耐薬品性を有すること。
２）耐摩耗性：更生管は，「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等程度の耐摩耗性を有すること。
３）耐ストレインコロージョン性：更生管は，50 年後の最小外挿破壊ひずみ≧ 0.45 ％かつ JSWAS K-2 で求められる値を下回らないこと。
４）水密性：更生管は，0.1 MPa の外水圧および内水圧に耐える水密性を有すること。
（４）耐震性能：更生管の耐震性能は次の試験値であること。
２）引張強さの短期試験値 45 N/mm2 以上
３）引張弾性率の短期試験値 5,000 N/mm2 以上
１）曲げ強さの短期試験値 100 N/mm2 以上
６）圧縮弾性率の短期試験値 5,000 N/mm2 以上
４）引張伸び率の短期試験値 0.5 ％以上
５）圧縮強さの短期試験値 90 N/mm2 以上（５）水理性能
１）成形後収縮性：更生管は，成形後 2.5 時間以内に収縮が収まり安定すること。
（６）材料特性：樹脂の特性は次の試験値であること。
２）破断時の引張伸び率２％以上
３）負荷時のたわみ温度 85 ℃以上
１）曲げ強さの短期試験値 100 N/mm2 以上（７）更生管のサンプル試験による強度等：更生管の強度特性は次の試験値であること。
２）曲げ弾性率の短期試験値 5,400 N/mm2 以上
１）曲げ強さの短期試験値 90 N/mm2 以上
４）引張弾性率の短期試験値 4,500 N/mm2 以上
３）引張強さの短期試験値 40 N/mm2 以上
６）圧縮弾性率の短期試験値 4,000 N/mm2 以上
５）圧縮強さの短期試験値 72 N/mm2 以上（８）既設管への追従性：更生管は，地盤変位にともなう既設管への追従性を有すること。
（９）硬質塩化ビニル管への適用性：更生材は硬質塩化ビニル管への適用が可能であること。
（10）耐高圧洗浄性：更生管は，15 MPa の高圧洗浄で，剥離や破損がないこと。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「オールライナーＺ工法」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2000 年 12 月 20 日に審査証明を取得し，変更された技術である。
2020 年 3 月 17 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人 日本下水道新技術機構
記理事長

１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工要領に従い，適正な施工管理のもとで行われるものとする。
（４）本審査は，基準達成型として「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン―2017 年版―」（（公社）日本下水道協会）に定める評価項目について確認したものである。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言（１）本技術の耐震性については，「耐震指針」，「耐震計算例」等の関連する基準類に基づき，耐震性能に係わる強度特性の保証値（開発目標値）をもちいて計算を行い確認すること。
（２）本技術の施工にあたっては，標準施工要領に基づいた施工を行うこと。
（３）環境安全性能については，標準施工要領に基づき，現場での施工時において，一般に要求される騒音・振動，大気汚染の各対策に加え臭気対策等適切な措置を行うこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
６．審査証明の有効期限2025 年 3 月 31 日
７．審査証明の依頼者

アクアインテック株式会社
管 清 工 業 株 式 会 社（静岡県掛川市伊達方 1162 番地の１）（東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号）

技術の概要技術の概要
オールライナーＺ工法は，工場で含浸された更生材（ガラス繊維および不織布に熱硬化性樹脂を含浸させたもの）を既設人孔より本管内に引き入れた後，更生材に水圧または空気圧をかけ拡張し，温水または蒸気を循環させ樹脂を硬化形成させることによって，既設管きょ内に新しい管きょを形成する工法である。
更生材はガラス繊維を配置することで強度を向上させており，また耐酸性ガラス繊維の使用により，酸性雰囲気下での耐久性を向上させている。

● ベースホース● 外層不透過性フィルム● ガラス繊維入りフェルト＋不飽和ポリエステル樹脂● キャリブレーションホース
● 内層不透過性フィルム● 内層樹脂含浸フェルト＋ノンスチレンビニルエステル樹脂

図－１

既設管

更生材の構造

保冷車
ボイラー車

ウィンチ

ボイラー車

給水車
ライナーホース

ウィンチによる更生材料の引込状況

加熱硬化状況
図－２

施工状況

技術の特長
技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）施工性：次の各条件下で施工できる。
①水圧 0.07 MPa，流量 3.8 L/min 以下の浸入水（温水硬化）
水圧 0.05 MPa，流量 2.0 L/min 以下の浸入水（蒸気硬化）②100 mm 以下の部分的滞留水③屈曲角 10 °以下の継手部④段差 30 mm 以下の継手部⑤隙間 50 mm 以下の継手部（２）耐荷性能：更生管の耐荷性能は次の試験値である。
１）偏平強さまたは外圧強さ

①呼び径 600 以下：「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等以上の偏平強さ②呼び径 700 ～ 800 ：「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS K-2）」(２種)と同等以上の外圧強さ
２）曲げ強さ
①第一破壊時の曲げ応力度 45 N/mm2 以上③曲げ強さの長期試験値②第一破壊時の曲げひずみ 0.75 ％以上

240 N/mm 以上

３）曲げ弾性率①曲げ弾性率の短期試験値 6,000 N/mm2 以上 ②曲げ弾性率の長期試験値 4,500 N/mm2 以上（３）耐久性能
１）耐薬品性①更生管は，浸漬後曲げ試験において，次の試験値である。
ⅰ）基本試験における曲げ強さ及び曲げ弾性率保持率が80 ％以上ⅱ）常温試験における曲げ弾性率保持率が70 ％以上ⅲ）促進試験における曲げ弾性率保持率が70 ％以上ⅳ）長期曲げ弾性率を推定（50 年後の長期曲げ弾性率推定値が設計値（換算値）2,188 N/mm2を下回らない）②更生管は，「下水道用強化プラスチック複合管」（JSWAS K-2）」と同等以上の耐薬品性を有する。
２）耐摩耗性：更生管は，「下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）」と同等程度の耐摩耗性を有する。
３）耐ストレインコロージョン性：更生管は，50 年後の最小外挿破壊ひずみ≧0.45 ％かつ J
SWAS K-2 で求められる値を下回らない。
４）水密性：更生管は，0.1 MPa の外水圧および内水圧に耐える水密性を有する。
（４）耐震性能：更生管の耐震性能は次の試験値である。
１）曲げ強さの短期試験値 100 N/mm2 以上

２）引張強さの短期試験値 45 N/mm2 以上

３）引張弾性率の短期試験値 5,000 N/mm2 以上 ４）引張伸び率 0.5 ％以上
５）圧縮強さの短期試験値 90 N/mm2 以上
６）圧縮弾性率の短期試験値 5,000 N/mm2 以上（５）水理性能
１）成形後収縮性：更生管は，成形後 2.5 時間以内に収縮が収まり安定する。
（６）材料特性：樹脂の特性は，次の試験値である。
１）曲げ強さの短期試験値 100 N/mm2 以上

２）破断時の引張伸び率 ２％以上

３）負荷時のたわみ温度 85 ℃以上（７）更生管のサンプル試験による強度等：更生管の強度特性は次の試験値である。
１）曲げ強さの短期試験値 90 N/mm2 以上２）曲げ弾性率の短期試験値 5,400 N/mm2 以上

３）引張強さの短期試験値 40 N/mm2 以上

４）引張弾性率の短期試験値 4,500 N/mm2 以上

５）圧縮強さの短期試験値 72 N/mm2 以上

６）圧縮弾性率の短期試験値 4,000 N/mm2 以上（８）既設管への追従性：更生管は，地盤変位に伴う既設管への追従性を有する。
（９）硬質塩化ビニル管への適用性：更生材は硬質塩化ビニル管への適用が可能である。
（10）耐高圧洗浄性：更生管は，15 MPa の高圧洗浄で，剥離や破損がない。

基準達成型の区分
基準達成型の区分
基準達成型 ’19－管きょ更生工法（現場硬化管，自立管構造）ガラス繊維有り技術の適用範囲
技術の適用範囲
管種：鉄筋コンクリート管，陶管，硬質塩化ビニル管

管径：呼び径 150 ～ 1000（鉄筋コンクリート管，陶管）
呼び径 150 ～600（硬質塩化ビニル管）

施工延長： 60 ｍ（呼び径 150）
100 ｍ（呼び径 200 ～ 800）
70 ｍ（呼び径 900 ～ 1000）
施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）
施工場所

管径（mm）

管種

工区数

施工距離(m)

工期

愛媛県

松山市

φ1000

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

114H22.1

長崎県

長崎市

φ900

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

166

H24.3

愛知県

名古屋市

φ700

陶管

3115

H25.8

埼玉県

朝霞市

φ400

硬質塩化ビニル管

1104

H27.3

宮崎県

西都市

φ250

硬質塩化ビニル管

172H27.3

新潟県

新潟市

φ300

硬質塩化ビニル管

129H28.7

和歌山県

紀の川市

φ200

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

29620

H29.2

東京都

品川区

φ450

陶管

136H30.8

広島県

広島市

φ300

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

139H31.1

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【問合せ先】

アクアインテック株式会社

http://www.aquaintec.co.jp/

管清工業株式会社

http://www.kansei-pipe.co.jp/

アクアインテック株式会社

管路システム部

オールライナー協会

TEL 0537-35-0312
TEL 0537-29-7613※協会に関する相談は，当機構ではなく，直接，協会へお尋ねください。
審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2020 年３月 17 日～2025 年３月 31 日
インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/sinsa